2 R. Helmhacker. [2] 



ural'schen Reise vor 5 Jahren aueh die Sysertsker Goldwäschen be- 

 suchte und mitbrachte , und welche mir derselbe mit besonderer 

 Bereitwilligkeit zur Beschreibung überliess , wofür ich mich mit Dank 

 verpflichtet fühle. 



Ausser einigen in einer Ebene ausgebreiteten, strauchartigen und 

 gestrickten kleinen Blechen als Krystallaggregaten, waren die Krystalle 

 lose und vorherrschend von der Form (111). Die ganz deutlich ausge- 

 bildeten Formen hatten 1 bis 2, ja selbst einige wenige Millimeter 

 Länge in der Richtung einer Achse. Einige Krystalle sassen auf sehr 

 verzerrten durchsichtigen Quarzkryställchen und umhüllten dieselben 

 theilweise, andere hatten in sich noch kleine Quarzkörnchen stecken, 

 an andern jedoch waren nur unregelmässige tiefe Grübchen oder eben- 

 flächige Vertiefungen und tiefgehende Eindrücke zu bemerken, welche 

 von Quarz herrührten, auf dem die Krystalle als jüngere Bildungen auf- 

 gewachsen sein mochten. Die grösste Zahl von den Kryställchen war 

 ziemlich gut ausgebildet. Einige Krystalle Stacken in einer Rinde von 

 dichtem Limonit als jüngerem Minerale. 



Was an den Goldkrystallen sogleich auffiel, war ihre Farbe. Ein 

 Theil der Kryställchen hatte oberflächlich die rein goldgelbe Farbe; 

 andere zeigten jedoch eine bräunlich goldgelbe, ja selbst beinahe bronce- 

 gelbe Farbe. 



Um die Ursachen dieser verschiedenen Oberflächenfarbe kennen 

 zu lernen, wurden sowohl von den rein goldgelben als den bräunlich 

 goldgelben Krystallen die specifischen Gewichte bestimmt. 



36 goldgelbe Kryställchen durchwegs 111 oder 111, 311, oder 

 111, 110, 311, 117 Gramm schwer, gaben ein specifisches Gewicht 

 von 17*3611; 24 bräunliche Kryställchen, durchwegs beinahe nur 111 

 oder 111, 110, 1*32 Gramm schwer, hatten ein specifisches Gewicht 

 von 17-3698. 



Die Dichte der oberflächlich goldgelben und bräunlich goldgelben 

 Kryställchen ist beinahe die gleiche, die Zusammensetzung demnach 

 auch dieselbe, ihre Farbe auf der Oberfläche ist demnach keineswegs 

 auf die verschiedene Zusammensetzung derselben zurückzuführen. 



Am naturgemässesten erklärt sich die bräunlich goldgelbe, bis bei- 

 nahe broncegelbe Oberflächenfarbe mancher Goldkrystalle durch einen 

 überaus schwachen Ueberzug von Limonit. In Säuren hätte sich ein solches 

 bräunliches Gold aufhellen müssen, weil der dünne Limonit-Ueberzug 

 gelöst worden wäre; es wurde dies aber nicht gemacht, weil an der 

 Natur des Ueberzuges als Limonit kein Zweifel gehegt wurde. 



Wenn angenommen wird, dass diese Goldkryställchen nur aus 

 Gold und Silber bestehen, was der Wahrheit jedenfalls sehr nahe liegt, 

 und wenn ausserdem die Dichte des Au mit 19*37 , die des Ag mit 

 10*52, beides nach den Angaben von G. Rose, angenommen wird, so 

 ergibt sich für das Gold von der Dichte 17*3611, und 17*3698 folgende 

 Zusammensetzung : 



Für ersteres: Au == 0*774 

 Ag = 0*226 



1-000 



